),繊維を1本ずつ区分内に緩く張った状態で両端を接着剤ではり付けて固着し,区分ごとを1試料とする。剤を選択し,接着剤の成分が繊維を侵さないものとする。初荷重をかけたときの伸びを緩み(mm)として読み,更に試料を引っ張り,試料が切断したときの荷重(N)及び伸び(mm)を測定し,次の式によって引張強さ(N/tex)及び伸び率(%)を算出する。以下2けた,伸び率は小数点以下1けたに丸める。試験回数は,レーヨン及びキュプラは50回,その他の繊維は30回とする。試料に初荷重をかけた状態で,つかみに取り付け,試験を行ってもよい。試験に必要な場合は,切断までの時間が20±3秒になるように速度を調節して試験を行い,切断時の荷重が最大荷重より小さい場合は,最大荷重及びそのときの伸びを測定する。試料がつかみ部で切断した場合は,その測定値は除く。試験に用いた試験機の種類・容量,つかみ間隔及び引張速度を試験報告書に付記する。規則B(四捨五入法)によって小数点以下2けたに丸める。水中でのレーヨン,キュプラ及びアセテートの場合は,試料を水中から取り出して初荷重をかけて緩みを読み取った後,再び水中に浸せきする。同様に固着したものを試料とする。規則B(四捨五入法)によって小数点以下2けたに丸める。試験のとき,繊維が結節部以外で切断した場合は,その測定値は除く。8401の規則B(四捨五入法)によって小数点以下2けたに丸める。